集成材の日本農林規格に規定された接着剤の評価基準（幅はぎ・積層用）
項目

試験
名称

参考規格

樹種
密度

試験体採取
試験体形状個数基準値
評価項目
参考基準

申請樹種により選択
５プライ集成ＪＡＳブロックせん断
集成材の 広：高材断面125× せん断強さ（面積25～55×25～55
接着強さ 常態圧縮せん断試験
JAS規格 針：中＋低125、10体か 木破率ｍｍ）
広･針：高＋中＋低ら各８接着層

耐水性煮沸剝離離試験及び集成材の減圧加圧剝離試験（３JAS規格 申請樹種により選択回）
広：高
５プライ集成材
針：中＋低125×125×75mm
広･針：高＋中＋低煮沸剝離試験及び減集成材の圧加圧剝離試験（２JAS規格回）

高密度材
EN
15416-2：
2007

耐熱性

耐火性

加熱圧縮せん断試験

JISK6831

実大載荷（曲げ）耐火JIS A試験1304
注１（３等分点４点荷重）

高密度材

中密度材又は低密度材

Ｃ

密度ごとに、せん断強さ及び木破率の基準値ともに適合する試
験片数が、全試験片数の９０％以上であるときは合格とする
・高密度：強さ９．６Ｎ／ｍｍ２かつ木破率６０％以上
・中密度：強さ７．２Ｎ／ｍｍ２かつ木破率６５％以上
・低密度：強さ５．４Ｎ／ｍｍ２かつ木破率７０％以上

試験片ごと：剝離率が全体で５％以下かつ、剝離長さが：１接着層で1／4以下
集成材のＪＡＳかつ、密度ごとに、剝離率及び剝離長さの基準値にともに適合規格する試験片数が、全試験片数の９０％以上であるときは合格とする

断面ごとの平均変形量が０．２５ｍｍ以下。かつ、全断面の平均ＣＳＡ O112.9変形量が０．０５ｍｍ以下。
10§4.10.1
かつ、試験体４体全てが破壊しないこと。

２つの条件に多層接着層試験体
ついて２体ず
47.7×50.8×276.22mm
つASTM
D2559-12
耐クリープ性 クリープ試験

集成材１０体剝離率から各１体採剝離長さ
取集成材のJAS
規格

Ａ

使用環境
Ｂ

変形量
prEN 15425
EN 301
EN 15425

全断面の平均変形量が０．０５mm以下。かつ、試験体６体中、５体が破壊しないこと。

多層接着層試験体
48×50.8×133.6mm

３条件を順に６体

ブロックせん断

150℃のせん断強さ 100℃のせん断強さ 100℃のせん断強さ
が、常温時のせん断 が、常温時のせん断 が、常温時のせん断強さに0.667を乗じた 強さに0.45を乗じた 強さに0.45を乗じた数値以上。かつ、広 数値以上。かつ、広 数値以上。
所定温度におＡＰＩ耐火性能 葉樹用及び広葉樹 葉樹用及び広葉樹
１条件３体× けるせん断強検討委員会平 ＋針葉樹用は、90％ ＋針葉樹用は、90％４個
度残存率
成１６年度報告 以上の試験体が、 以上の試験体が、（木破率）
9.6N/mm２以上、針 9.6N/mm２以上、針葉樹用は、90％以上 葉樹用は、90％以上の試験体がの試験体が7.2N/mm２以上7.2N/mm２以上

破壊時間
集成材E65-F220、最大たわみ量E65-F225、E105-F300 ２体
最大たわみ速又はE120-F330（結果により 度
国交省告示
180×310×6,000mm注 追加が必要） 炭化深さ
２
熱電対による内部温度[60分準耐火性能確認用］
・加熱時間（60分）内に破壊しない
・最大たわみ量及び最大たわみ速度が基準値以下（基準値は計算式により算出注3）
・幅方向の炭化深さの平均値及び梁せい方向の炭化深さの平均値がともに45mm
以下注4

森林総研
5年後強度残存率
５プライ集成材
５年及び１０年
報告（木木口８０％
中密度材
125×125×800mm
１条件１０体 後のブロックせ耐候性 屋外ばく露試験
口南面、
森林総研報告内部９０％及び低密度材（400mmに切断し１本を ×１６接着層 ん断強度残存水平設
10年後強度残存率２体とする）率（木破率）
置）内部８０％
注１：スパンは梁せいの１８倍を標準とするが、試験実施機関の設備の都合により１８倍を確保できない場合には、当該施設で３等分点４点荷重での試験が可能な最大スパンとする。
注２：試験実施機関の設備の都合により材長6,000mmを確保することが困難な場合には、当該施設で試験か可能な最大長とするが、加熱長さは4,000ｍｍを確保すること。
注3：最大たわみ量及び最大たわみ速度が次の式の値以下であること。ただし、最大たわみ速度は、たわみ量がL/30を超えるまでは適用しない。
a 最大たわみ量（mm）：L2/400d b 最大たわみ速度（mm/分）：L2/9000d
この式において、Lは、試験体の支点間距離（mm） dは、梁せい（mm）
注4：注水・消火等に時間がかかり炭化深さが基準値を満たさないことが懸念される場合は、熱電対による測定結果も評価に考慮することができる。

集成材の日本農林規格に規定された接着剤の評価基準（たて継ぎ用）
項目

耐水性

耐熱性試験
名称

参考規格

樹種
密度

試験体採取
試験体形状

個数基準値
参考基準
評価項目

たて継ぎラミナ
たて継ぎ部の煮沸剝 ２×４製材
中央にジョイント部を含む 10本
離試験及びたて継ぎ 及びＦＪ材部の減圧加圧剝離試 のJAS規 申請樹種により選択 105～150×30×200mmの （20片、フィラミナを中央部で切断し２ ンガーの長広：高格
験（３回）
剝離率片とする。ただし、フィンさが16mm以
針：中＋低
たて継ぎ部の煮沸剝 ２×４製材 広･針：高＋中＋低 ガーの長さが16mm以下 下の場合は離試験及びたて継ぎ 及びＦＪ材の場合はジョイント部を横 10片）
部の減圧加圧剝離試 のJAS規切りしたもの１片とする。
験（２回）
格

加熱圧縮せん断試験

JISK6831

高密度材

ブロックせん断１条件３体×４個

２×４製材及びＦＪ材のＪＡ
Ｓ規格

Ａ

使用環境
Ｂ

Ｃ剝離率が、個々の試験片で15％以下であり、かつ、採取した全試験片の平均剝離率が10％以下
かつ、密度ごとに、剝離率の基準値に適合する試験片数が、全試験片数の９０％以上であるときは合格とする

150℃のせん断強さ 100℃のせん断強さ 100℃のせん断強さが、常温時のせん断 が、常温時のせん断 が、常温時のせん断強さに0.667を乗じた 強さに0.45を乗じた数 強さに0.45を乗じた数数値以上。かつ、広 値以上。かつ、広葉 値以上。
所定温度におけ ＡＰＩ耐火性能 葉樹用及び広葉樹＋ 樹用及び広葉樹＋針るせん断強度残 検討委員会平 針葉樹用は、90％以 葉樹用は、90％以上
存率
成１６年度報 上の試験体が、の試験体が、（木破率）
告
9.6N/mm２以上、針葉 9.6N/mm２以上、針葉樹用は、90％以上の 樹用は、90％以上の
２２
試験体が7.2N/mm
試験体が7.2N/mm以上
以上

集成材E65-F220、E65F225、E105-F300又は[60分準耐火性能確認用］
E120-F330
破壊時間
・加熱時間（60分）内に破壊しない
注２
２体
最大たわみ量180×310×6,000mm
・最大たわみ量及び最大たわみ速度が基準
実大載荷（曲げ）耐火中密度材
注3JIS A
（結果により 最大たわみ速度（たて継ぎラミナを引張り値以下（基準値は計算式により算出 ）耐火性 試験又は低密度材
国交省告示
炭化深さ側最外層に入れる。この 追加が必
注１ 1304・幅方向の炭化深さの平均値及び梁せい方（３等分点４点荷重）
熱電対による内場合、たて継ぎ部は、加熱 要）
注
向の炭化深さの平均値がともに45mm以下
部温度
長さに２箇所以上、かつ、4そのうち１箇所以上が荷重点間に存すること。）
注１：スパンは梁せいの１８倍を標準とするが、試験実施機関の設備の都合により１８倍を確保できない場合には、当該施設で３等分点４点荷重での試験が可能な最大スパンとする。
注２：試験実施機関の設備の都合により材長6,000mmを確保することが困難な場合には、当該施設で試験か可能な最大長とするが、加熱長さは4,000ｍｍを確保すること。
注３：最大たわみ量及び最大たわみ速度が次の式の値以下であること。ただし、最大たわみ速度は、たわみ量がL/30を超えるまでは適用しない。
a 最大たわみ量（mm）：L2/400d b 最大たわみ速度（mm/分）：L2/9000d
この式において、Lは、試験体の支点間距離（mm） dは、梁せい（mm）
注４：注水・消火等に時間がかかり炭化深さが基準値を満たさないことが懸念される場合は、熱電対による測定結果も評価に考慮することができる。